( 685 ) 



Noms des substances rflco.hissantes. Pouvoirs rflecteurs absolus. 



Plaqu d'argent bien poli 1 o ,97 



Cuivre rouge o,g3 



Laiton poli au marteau 0,98 



Laiton battu , puis poli par friction o 192 



Cuivre rouge verni .... o ,86 



Mtal des miroirs rcemment poli o,855 



' tain o ,855 



Mtal des miroirs un peu altr o ,825 



Acier tremp ... o ,825 



Zinc... o,8i 



Fer. . 0,77 



Feuilles d'argent appliques sur une lame de verre 0,78 



" r^e mtal des; miroirs et l'acier avaient t travaills par les procds 

 ordinaires , qui servent donner im poli aussi parfait que possible. 



" Les autres mtaux tant moins durs , leur fini tait moins grand. Le zinc, 

 l'tain, l'un des miroirs de laiton, avaient t battus, puis simplement polis 

 par friction ; le cuivre, le plaqu et un autre miroir de laiton avaient t d'a- 

 bord polis par friction, puis polis de nouveau en les battant au marteau par 

 derrire. 



;' Ils ont opr sur deux lames d mtal des miroirs, deux de laiton et 

 trois de cuivre rouge ; c'est l'une de ces dernires qui, aprs avoir t essaye, 

 a t couverte d'une couche de vernis , telle qu'on l'applique d'ordinaire 

 pour prvenir l'oxydation. ^ 



" IjC polissage des cinq derniers miroirs (laiton et cuivre rouge) avait 

 t fait en frottant les uns longitudinalement, les autres transversalement, 

 ce qui n'a amen que des diffrences nulles ou peu prs inapprciables. 

 Enfin le miroir de fer a t obtenu en prenant un miroir d'acier et le main- 

 tenant longtemps dans un fourneau rempli de charbon une chaleur suffi- 

 sante pour le dsacirer. Ce procd a donn une surface sans paillettes, 

 qu'on a polie par simple frottement. 



" 2**. Les pouvoirs rflecteurs ne paraissent pas changer avec l'incidence 

 pour des angles infrieurs 70 degrs. Lorsqu'on atteint cette valeur, ils 

 prouvent une diminution qui devient fort apprciable 76 et 80 degrs. 

 Pour ces deux angles, le pouvoir rflecteur est peu prs gal aux 0,94 du 

 pouvoir rflecteur sous les incidences plus petites. 



" Il a t impossible d'observer avec scurit dans des directions plus 

 rasantes; on ne peut savoir, ds lors, si la diminution continue jusqu' 

 90 degrs ou si elle rsulte d'un minimum. 



C. R., 1847, i" Semestre. ( XXIV, N" 16.) 9 



